Le te 
476 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
is 
des culots 
et 
des figures. Composition chimique. 
E E Fer électrolytique fondu : seul. 
D N — oxydé pendant la fusion. 
2 ROSEE E MIRE E — contenant 0,136 pour 100 de phosphore. = 
k.. ........... — oxydé et contenant 0,168 pour 100 de phosphore. 
7 B a — additionné de Fe? O°, 
; Gore G — oxydé et contenant 1,19 pour 100 de soufre, 
Ces expériences montrent d’une façon certaine que la présence du 
soufre et du-phosphore est insuffisante pour provoquer l'apparition 
_ d’une structure macrographique. - 
2° Tout échantillon donnant avec le réactif de Stead des figures macro- 
graphiques nettes cesse de le faire après chauffage dans l'hydrogène. 
Si la température est restée inférieure à celle de la fusion du métal, la 
; surface seule est modifiée; l’hétérogénéité subsiste dans la profondeur. 
3° En opérant la fusion “dans un tube de silice ouvert à l’air, ou en 
+ ajoutant un peu d'oxyde de fer à l’un quelconque des échantillons 
précédents de structure homogène, on fait dans tous les cas apparaitre 
l’hétérogénéité habituelle des aciers industriels (fig. 4 et 6). Cela se 
_produit en particulier avec le fer électrolytique seul (fig. 2 et 5) qui est 
cependant complètement exempt de phosphore. 
L'ensemble de ces trois séries d'expériences semble établir d’une ioa 
certaine le rôle de oxygène. 
4° En étudiant des échantillons prélevés successivement au four Martin 
z- à diverses périodes de l'opération, on constate qu'avant l'addition finale 
* de, manganèse, le métal, encore complètement oxydé, se cuivre très peu 
ou pas du tout avec le réactif de Stead; après l'addition finale, le métal, 
drtiellement désoxygéné, donne une structure macrographique trés nelle. 
r cuivre se dépose sur les arêtes centrales des cristallites, les premières 
? formées et les plus pures. Le remplissage solidifié en dernier reste brillant. 
| š L'ensemble de ces faits montre que l’hétérogénéité macrographique des 
- | aciers! tient à la présence de l'oxygène resté en solution solide dans le fer. 
+ On -sait depuis longtemps que l'oxygène existe én dissolution dans le ` 
_ métal fondu, très certainement à l’état de FeO, mais on admettait que, 
… i Jau pee la Sotidikcanoi cet E se séparait du métal, en mp 
